Fiber tipinin, yaşlandırmanın ve kompozit kalınlığının optik özelliklere etkisi /
Yazar: AYŞENUR YAVUZ
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ TUĞBA SERİN KALAY
Karadeniz Teknik Üniversitesi / Diş Hekimliği Fakültesi / Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı
Derece: Diş Hekimliği Uzmanlık, 2022
Konu: Diş Hekimliği = Dentistry
Dizin: Dental materyaller = Dental materials ; Diş renk değişikliği = Tooth discoloration ; Kompozit malzemeler = Composite materials ; Optik özellikler = Optical properties ; Yaşlandırma = Ageing

Özet:
Amaç: Bu çalışmada farklı tiplerdeki fiberle güçlendirilmiş kompozitin (FGK) ve
kompozit kalınlıklarının optik özelliklere etkisi incelenerek, hızlandırılmış UV
yaşlandırma işleminden sonra meydana gelen renk değişiminin in vitro olarak
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmada 120 örnek, üç farklı FGK materyali ile desteklenen 3
farklı kalınlıkta (2, 3 ve 4 mm) kompozit diskler (10 mm çap) şeklinde nanohibrit
kompozit(Estelite Sigma Quick, Tokuyama, Tokyo, Japan) ile hazırlanmıştır. Fiber içeren
gruplar; polietilen (Ribbond THM), cam (EverStick C&B) ve kuvars (Quartz Splint UD)
iken kontrol grubu fibersiz olarak hazırlanmıştır (n=10). FGK gruplarda fiberler 6 mm
uzunlukta kesilip kompozit numunelerin tam ortasına yerleştirilmiştir. Kompozit tabakaları
ve FGK lar 20 sn süre ile polimerize edilmiş ve örneklerin polisajı yapılmıştır. Örneklere
300 saatlik UV yaşlandırma prosedürü uygulanmıştır (Prowhite Ultraviolet Accelerated
Weatherometer). Örneklerin renk ölçümleri yaşlandırma öncesi ve sonrası kolorimetre
(ShadeEye Ex, Shofu, Japan) cihazı kullanılarak yapılmıştır. TP00 (translusensi
parametresi) ve ∆E00 değerleri her ölçümde kaydedilen L, a, b, C, h değerleri kullanılarak
CIEDE00 renk ölçeğine göre hesaplanmıştır. Verilerin analizinde iki yönlü ANOVA
posthoc Bonferroni testi, tek yönlü ANOVA posthoc Tukey ve zamana bağlı
değişikliklerin değerlendirilmesi için eşleştirilmiş örneklem t testi kullanılmıştır (p< .05).
Bulgular: Fiber ve kompozit kalınlığının ∆E00 ve TP00 değerlerine etkisi istatistiksel
olarak anlamlı bulunmuştur (p=0.00). TP değerlerinde 2mm kalınlıkta polietilen grubu ile
kontrol grubu arasında fark bulunmamıştır (TP1: p=0,12; TP2: p=0,48). 4 mm'de fiberin
transluseinsi üzerindeki etkisi ortadan kalkmıştır. Cam grubu haricindeki fiberli gruplar
kontrol grubuna göre daha düşük TP00 değerleri göstermişlerdir. UV yaşlandırma sonrası
∆E00 değerleri tüm polietilen fiberli gruplarda eşik değerinin (AT: 1.8) üzerinde
bulunmuştur. Yaşlandırma sonrası tüm gruplarda L değerleri ve TP00 değerleri daha düşük,
b değerleri ise daha yüksek bulunmuştur.
Sonuç: Fiber tipi, kompozit kalınlığı ve yaşlandırma, optik parametreleri
etkilemiştir. Cam fiberin TP00'si, polietilen ve kuvars fibere göre daha yüksek
bulunmuştur. Yaşlandırma işlemi, materyallerin daha opak, koyu ve sarı görünmesine
sebep olmuştur. Kontrol grubuna benzer TP00'sinden dolayı, düşük kompozit kalınlığında
polietilen ve kuvars fiberin kullanımı önerilebilir; ancak polietilen fiberin yüksek ∆E00
değeri göz ardı edilmemelidir. Kompozit restorasyonun nihai rengine karar verilirken
fiberin tipi ve kompozit kalınlığının etkisi dikkate alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Fiberle güçlendirilmiş kompozit, hızlandırılmış yaşlandırma,
kalınlık, translusensi, renk stabilitesi, ribbond, CIEDE2000

Abstract:
Objective: In this in vitro study, it was aimed to evaluate the effect of different fiber
types and composite thicknesses on optical properties of fiber reinforced composites
(FRC), and to evaluate the color stability that occurs after accelerated UV aging.
Materials and Methods: The 120 samples were prepared as composite discs (10 mm
diameter) mm of 3 different thicknesses (2,3 and 4 mm) supported by three different FRC
materials with a nanohybrid composite (Estelite Sigma Quick, Tokuyama Dental Tokyo,
Japan). While the fiber groups were polyethylene (Ribbond THM), glass (EverStick C&B)
and quartz (Quartz Splint UD), the control group was prepared without fiber (n=10). In
FGK groups, the fibers were cut to 6 mm length and placed in the middle of the composite
samples. Composite increments and FRCs were polymerized for 20 seconds and the
samples were polished. A 300 hour UV aging procedure was applied (Prowhite Ultraviolet
Accelerated Weatherometer). Color measurements of the samples were made before and
after the aging process using a colorimeter (ShadeEye Ex, Shofu, Japan). TP00 and ∆E00
values were calculated according to the CIEDE00 color scale using the L, a, b, C, h values
recorded in each measurement. Two-way ANOVA posthoc Bonferroni test and one-way
ANOVA posthoc Tukey in data analysis; Paired-sample t-test was used to evaluate timedependent changes (p < 0.05).
Results: According to the results of our study, the effect of fiber and composite
thickness on ∆E00 and TP00 values was found to be statistically significant (p=0.00).
There was no difference in TP values between the 2mm-thick polyethylene group and the
control group (TP1: p=0,12; TP2: p=0,48). Fiber groups, except for the glass group,
showed lower TP00 values than the control group. At 4 mm, the effect on the translucency
of the fiber disappeared. After UV aging, ∆E00 values were found above the acceptable
threshold value (AT: 1.8) at all thicknesses with polyethylene fiber. After aging, L values
and TP00 values were lower and b values were higher in all groups.
Conclusion: Fiber type, composite thickness and accelerated aging process affected
optical parameters. The TP00 of glass fiber was found to be higher than polyethylene and
quartz fiber. There is a negative correlation between composite thickness and TP00. The
aging process caused the materials to appear more opaque, dark and yellow. Because of its
TP00 similar to the control group, the use of low composite thickness polyethylene and
quartz fiber is recommended; however, the high ∆E00 value of polyethylene fiber should
not be overlooked. In order to achieve an aesthetically successful result, the effect of fiber
and composite thickness should be taken into account when deciding on the final color of
the restoration.
Keywords: Fiber reinforced composite, accelerated aging, thickness, translucency,
color stability, ribbond, CIEDE2000